Матеріалы для оужд. о хим. стр. іізвест.-натр. ллагіоіѵлазовъ. 423 
требленнаго для изслѣдованія, 11 составъ разложившейся въ соля- 
ной кислотѣ порціп и Ш состав'ь нераидожившейся ііордіи: 
I 
И 
Ш 
2І02 
54,09% 
52,23% 
54,340/0 
АІ2О3 
27,82 
26,96 
29,36 
ГеО 
1,50 
1,98 
0,22 
МпО 
слѣды 
слѣды 
слѣды 
СаО (съ слѣдами 8гО) 
11,20 
13,25 
10,79 
К20 
0,43 
0,23 
0,46 
N320 
4,76 
5,23 
5,49 
сдѣды 
слѣды 
Потеря при іірокал. 
0,19 
100,040/0 
100,00«|о 
100,06о|о 
Сопосіавленіе чиселъ этой таблицы . иоказываетъ, что мате- 
ріалъ, который послужилъ для всѣхъ трехъ анали;зовъ, можно счи- 
тать тождественнаго состава, таісъ какъ небольшая разница въ ко- 
личествѣ кремнекислоты, окиси алюминія, окиси кальція и окиси 
натрія въ отдѣльныхъ анализахъ слѣдуетъ объяснить, какъ это за- 
мѣчаетъ ^аппа8с11, не абсолютной свѣжестыо матеріала, а также 
разлагаемостью силикатовъ ѣдкой щелочью при нагрѣвавіи. 
Результаты изслѣдованія Л а п п а з с дали К і п п с фак- 
тическія основанія для сближенія изоморфныхъ смѣшеній альби- 
товаго и анортіітоваго веш,естпа съ оиредѣленными химическими 
соединеніями. Противъ такого толкованія данныхъ, полученныхъ 
^ а п п а 8 сЬ'о м ъ, выступилъ, однако, Кеі^егз. 
По мнѣнію Ке(;§ ег8'а, разлагаемость анортитоваго и альби- 
товаго силикатовъ въ значительной мѣрѣ зависіітъ отъ степени 
распредѣленія ихъ въ плагіокдазЬ. При очень тонкомъ расиредѣ- 
леніп, какъ это должно быть по мнѣнію автора въ изоморфныхъ 
смѣсяхъ, частицы альбита, дѣлаясь свободными при разложеніи 
частицъ анортига, должны очень леі'ко поддаваться дѣГісгвію ки- 
Ѵег^ІеісЬ ѵоп Меіаііеп тіі, іЬгеп Оху(іеп. ЙиІГкІеіі, НусІгохуЛеп ипіі 
Наі 8епѵ іЬ.п(1іт8еп ЬегпдІісЬ сіег Кг^зЬПе^огш. N. ^. 1894, Вй. I, Й. 54. 
